462 Zusammensetzung der bekannten technischen Legirungen. 



Kupfer Zink Silber 



36. 4 Silberschlaglolh, weiches 28 10 84 



37. 5 oder 64 30 192 



1) 4 Silber, 3 Messing. — 2j 2 Silber, 1 Messing. — 3) 19 Sil- 

 ber, 10 Messing, 1 Kupfer. — 4) 7 Silber (12löthig), 1 Zink. — 

 5J 16 Silber (12löthig), 3 Zink. 



IX. Kupfer, Silber, Gold. 



Kupfer Silber Gold 



38. Goldloth, strengflüssig 8 9 16 



39. lEmaillirloth 106 30 288 



40. Messinggelbes Lolh 1 3 4 



*) 16 Gold (18karat.), 3 Silber, 1 Kupfer; s. 84. 



X. Kupfer, Zinn, Antimon. 



Kupfer Zinn Antimon 



41. Britanniametall 1,84 81,90 16,25 



42. oder 0,90 90,71 9,20 



43. Metall d'AIger 1,00 19,00 Spur 



44. Lagermetall von Daurence 4,00 6,00 8,00 



XI. Kupfer, Zink, Nickel. 



Kupfer Zink Nickel 



45. Neusilber, Packfong oder Argentan. . . 40,60 43,75 15,60 



46. Desgl 40,40 25,40 31 ,60 



47. Desgl 55,55 5,55 38,90 



48. Desgl 53,40 29,10 17,50 



49. Ulfenide 59,00 30,00 10,00 



!) Spur von Eisen. 



XII. ( Kupfer, Zinn, Wismuth. 



17 800 5 



50. ( Metall zu weissen Tischklingeln. 



XIII. ( Kupfer, Blei, Antimon. 



80,84 9,04 8,43 



51. ' Spiegelmetall. 



XIV. Kupfer, Zinn, Arsenik. 



Kupfer Zinn Arsenik 



52. Spiegelmetall 100 50 1 



53. Desgl .32 16 2 



XV. Kupfer, Zinn, Zink, Blei. 



Kupfer Zinn Zink Blei 



54. Legirung zu Arbeiten, die vergoldet 



werden sollen 82,00 3,00 18,00 1,50 



55. Desgl 64,45 0,25 32,44 2,86 



56. Desgl 72,43 1,87 22,75 2,96 



57. Desgl 70,90 2,00 24,05 3,05 



58. 1 Bronze zu Bildsäulen 78,50 2,90 17,20 1,40 



59 2 Thomson's Glockenmelall 80,00 10,10 5,60 4,30 



60. ^Stephenson's Lagermetall zu Loco- 



inoliven 70,00 8,00 5,00 8,00 



1) Siehe 31. - 2; Siehe 2, 3, 5, 6 und 50. - 3j Siehe 7, 

 26, 27, 28, 29, 67. 



